292 SUR L'EXISTENCE DU PLATINE 
L'argent paroît être dans le même cas, car je l’ai 
trouvé dans les mines grises de Guadalcanal depuis 
quatre marcs jusqu’à 14, ou de deux jusqu’à sept cen- 
times du poids total. ” 
Le procédé que j'ai mis en usage, après plusieurs 
essais comparés pour extraire le platine de ces mines , 
consiste dans les opérations suivantes : 1°. après avoir 
réduit le mincrai en poudre fine, je l’ai grillé à une 
chaleur douce en remuant continuellement pour éviter 
la fusion; 2°. je fais fondre la matière grillée avec une 
quantité égale de potasse ordinaire. 
J’obtins ainsi un culot métallique composé de platine, 
de plomb et quelquefois d’un peu d’antimoine; le fer, 
le cuivre et une partie du plomb qui existe dans la mine 
restent dans les scories. 
30. Je sépare ensuite le cuivre, le plomb et l’anti- 
moine par la coupellation , il ne me reste alors que de 
l'argent et du platine. 
4°. Je dégage ce dernier métal de l’argent par le 
moyen de l’eau forte ou acide nitrique du commerce 
qui dissout l’argent et laisse le platine. Je lave celui-ci 
et je le fais recuire pour lui donner l’éclat métallique. 
6e. Sile plomb qui se trouve naturellement dans le 
premier culot métallique n’est pas en quantité suffisante 
pour entraîner tout le cuivre dans la coupellation, je 
soumets le métal une seconde fois à la même opération 
avec une nouvelle quantité de plomb. 
6°. Si la quantité d’argent y est trop petite pour per- 
mettre à l’eau forte d’attaquer l’alliage , j’ajoute comme 
